PENGARUH PENGGUNAAN BUR HALUS PADA KEKASARAN PERMUKAAN OKLUSAL TERHADAP KEKUATAN TARIK SEMEN LUTING
(EFFECT OF USING FINE BUR ON OCCLUSAL SURFACE ROUGHNESS TO THE TENSILE STRENGTH OF LUTING CEMENT)
Eri Hendra Jubhari, Ike Damayanti Habar, Mohammad Dharmautama
Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin Jl. Kandea No. 5 Makassar. Indonesia E-mail: erihjubhari@lycos.com

## Abstract
On one side  surface preparation needs roughness,  but on the other hand, smoothing  also needs to be done. Up to now there  has  been  no  data  about  the  effect  of  smoothing  on  the  preparation  walls  using  a  carbide  bur  against  the  tensile strength of  luting  cement. Tensile  stress which  will release a fixed restoration of the place would cause  strength of the luting cement called tensile strength. The study was conducted to know the effect of smoothing the occlusal preparation walls on the tensile strength of  luting cement on metal plate. This was an experimental study with posttest-only control group design. Tooth specimens that have been prepared by three different burs (coarse diamond bur, fine diamond bur, and coarse diamond bur  and  fine carbide  bur) cemented by the luting cement (glass  ionomer or zinc phosphate) to the metal plate. The metal was pulled out by using tensile strength tester (AM 100 Galdabini). Data obtained was processed to  determine  the  strength  of  its  appeal,  analyzed  by  one-way  ANOVA  test  and  followed  by  LSD  test  if  obtained significant results. The results showed that the smooth preparation had greater tensile strength (0.47 N/mm2) than those which were not smooth (0.25 N/mm2). Statistical tests showed that there was an effect of smoothing preparation wall of the luting cement on the tensile strength of the metal plate (p<0.05). In conclusion, the smoothing of the preparation walls that  can  deliver  the  highest  tensile  strength  of  the  luting  cement  was  prepared  with  a  coarse  diamond  bur  and  then polished with a fine carbide bur.
Key words : smoothing, tensile strength, luting cement

## Abstrak
Di satu sisi perlu kekasaran pada permukaan preparasi, akan tetapi di sisi lain penghalusan juga perlu dilakukan . Sampai saat ini, belum ada data mengenai pengaruh penghalusan dinding preparasi menggunakan bur karbit terhadap kekuatan tarik semen luting . Tekanan tarik yang akan melepaskan suatu restorasi cekat dari tempatnya akan menimbulkan tahanan dari  semen luting yang  disebut  kekuatan  tarik.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  penghalusan permukaan  oklusal  preparasi  terhadap  kekuatan  tarik  semen luting pada  lempeng  logam.  Penelitian  ini  menggunakan rancangan eksperimen posttest-only control group design . Spesimen gigi yang telah diasah dengan 3 bur yang berbeda (bur  intan coarse ,  bur  intan fine ,  dan  bur  intan coarse +  bur  karbit fine )  diberi  semen luting (ionomer kaca  atau zinc phosphate ) untuk menyemen  lempeng logam. Logam ditarik dengan alat uji kekuatan tarik (PM 100 Galdabini) . Data yang diperoleh diolah untuk menentukan kekuatan tariknya, dianalisis dengan uji Anova satu arah dan dilanjutkan dengan uji  LSD  jika  diperoleh  hasil  yang  signifikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penghalusan  hasil  preparasi mempunyai kekuatan tarik lebih besar (0,47 N/mm 2 ) dibandingkan yang sama sekali tidak dihaluskan (0,25 N/mm 2 ). Uji statistik menunjukkan ada pengaruh penghalusan dinding preparasi terhadap kekuatan tarik semen luting pada lempeng logam (p<0,05). Sebagai kesimpulan, penghalusan dinding preparasi yang dapat memberikan kekuatan tarik yang paling tinggi bagi semen luting adalah  yang dipreparasi dengan bur  intan coarse dan kemudian dihaluskan dengan bur karbit fine.
Kata kunci: penghalusan, kekuatan tarik, semen luting
Edisi Cetak Dentika Dental Journal, Desember 2012 (ISSN: 1693-671X)

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  menjalani  hidupnya  tidak  dapat mempertahankan  secara  keseluruhan  fungsi  tubuh- nya,  termasuk  gigi-geligi.  Untuk  itu,  perlu  dibuat gigi tiruan agar fungsi tubuh tidak terhambat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Fungsi  gigi  tiruan  adalah  memperbaiki  atau  me- ngembalikan  fungsi  mastikasi,  fonetik,  dan  estetik. Salah satu  tanda  gigi tiruan  yang baik  adalah dapat bertahan  di  tempatnya  selama  mungkin  dan  dapat berfungsi  sebagaimana  diharapkan.  Secara  umum gigi  tiruan  dapat  dibedakan  atas  gigi  tiruan  cekat (GTC)  dan  gigi  tiruan  lepasan  (GTL).  Umumnya penderita  lebih  nyaman  menggunakan  GTC  di- bandingkan  GTL  karena  proses  adaptasinya  yang lebih mudah dan lebih cepat. 1
Untuk  memperoleh  suatu  desain  preparasi  yang baik,  dokter  gigi  harus  mengikuti  5  prinsip  dasar preparasi,  yaitu  struktur  gigi, bentuk retensi dan re- sistensi, daya tahan restorasi, integritas tepi restorasi, dan  pemeliharaan  jaringan  periodonsium.  Kelima prinsip  ini  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tetapi  saling berkaitan. 2
Retensi  adalah  kemampuan  dari  hasil  preparasi untuk  mencegah  restorasi  terlepas  dari  gigi  pe- nyangga  oleh  tekanan  yang  datang  searah  dengan sumbu gigi. Ada 4 faktor yang harus dipertimbang- kan  pada  waktu  melakukan  preparasi  gigi  yang mempengaruhi retensi, yaitu derajat kelancipan pre- parasi,  luasnya  daerah  permukaan  lapisan  semen, daerah  yang  mengalami  gesekan,  dan  kekasaran permukaan.  Adanya  kekasaran  permukaan  per- mukaan  preparasi  dimaksudkan  untuk  meningkat- kan daerah adesi antara semen dan permukaan pre- parasi  sehingga  diharapkan  akan  meningkatkan  re- tensi. Dengan kata lain, makin kasar permukaan pre- parasi maka daya  adesi  semen  gigi dapat berfungsi dengan baik. 2
Machmud dalam  penelitiannya  tentang  kekasaran pada permukaan lempeng logam, mendapatkan bah- wa  kekuatan  tarik  terbesar  adalah  lempeng  logam yang  diberi  perlakuan  bentuk  anyaman. 3 Dipihak lain,  Hirata  dkk.  dalam  penelitiannya  menyimpul- kan bahwa bur microfinishing baru dan  teknik  pre- parasi one  way  pulling/pushing menghasilkan  ke- kasaran  permukaan  yang  lebih  halus  dibandingkan metode  preparasi  konvensional  yang  menggunakan bur yang sama atau bur intan superfine . 4 Sedangkan Sevgican  dkk.  mengemukakan  bahwa  penggunaan dua macam bur tidak mempengaruhi kekuatan ikat- an tarik dari adesif ke gigi. 5
Yamamoto dkk. dalam penelitiannya mengemuka- kan bahwa kekasaran permukaan yang diberi beban tidak mempunyai pengaruh pada pembentukan retak
pada  keramik glass yang  berbasis mika  bonded . 6 Sedangkan Celik dkk. yang meneliti mengenai pro- sedur polishing and finishing pada  kekasaran  per- mukaan gigi peparasi, mengemukakan bahwa peng- gunaan  disk  aluminium  oksida  menghasilkan  per- mukaan yang lebih halus daripada sistem poles sili- kon untuk semua jenis resin. 7
Pada  satu  sisi  perlu  kekasaran  pada  permukaan preparasi, namun di sisi lain penghalusan juga perlu dilakukan  utamanya  pada cavosurface  finish  line. Sampai saat ini belum ada data mengenai pengaruh penghalusan  dinding  aksial  preparasi  akibat  peng- gunaan  bur  karbit  terhadap  kekuatan  tarik  dari  se- men luting restorasi  tuang  cekat.  Tekanan  geser yang  akan  melepaskan  suatu  restorasi  cekat  dari tempatnya  akan  menimbulkan  tahanan  dari  semen luting yang disebut kekuatan tarik. Makin tinggi ni- lai kekuatan tarik semen luting , menunjukkan makin retentif suatu restorasi.
Semen ionomer kaca  atau  nama  generik  dari  se- kelompok bahan yang menggunakan bubuk kaca si- likat  dan  larutan  asam  poliakrilat.  Semen  ini  juga disebut  sebagai  semen  polialkenoat . 8 Meskipun  se- men ionomer kaca  pertama  kali  diperkenalkan  se- bagai  bahan  pelapik,  akhirnya  bahan  ini  digunakan sebagai luting agent . 9
Semen zinc phosphate menjadi populer untuk res- torasi  tuang. Luting  agent ini  memiliki  kekuatan yang memadai pada ketebalan sekitar 25 µm, berada dalam  batas  toleransi  yang  diperlukan  untuk  mem- buat restorasi tuang, dan waktu kerja yang normal. 10 Bahan luting yang  lain  adalah  semen  semen resin- modified glass ionomer, resin adesif, dan composite resin, dan zinc  polycarboxylate . 10 Oleh  karena  itu, pemilihan  semen  lebih  ditentukan  oleh  tuntutan fungsional  dan  biologis  dari  situasi  klinis  tertentu. Jika diinginkan kinerja yang optimal, sifat fisik, dan biologi  serta  karakteristik  pengerjaan,  misalnya waktu kerja dan setting serta kemudahan membuang kelebihan bahan, akan menjadi pertimbangan dalam memilih semen untuk perekatan. 8
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul masalah, yaitu apakah penggunaan bur fine pada  kekasaran  permukaan  oklusal  pre- parasi  mempengaruhi  kekuatan  tarik  semen luting dari restorasi tuang cekat. Oleh karena itu, dianggap perlu  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  “pe- ngaruh  penghalusan  dinding  aksial  preparasi  ter- hadap  kekuatan  tarik  semen luting pada  lempeng logam.”  Implikasi  klinisnya adalah pengaruh peng- halusan  permukaan  oklusal  preparasi  terhadap  ke- tahanan mahkota tuang penuh di rongga mulut.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh data  mengenai  pengaruh  penggunaan  bur fine pada kekasaran permukaan oklusal preparasi terhadap ke-
kuatan tarik semen luting pada α= 0,05.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  eksperimental  laboratorium  ini  meng- gunakan  gigi  premolar  permanen  manusia,  dengan rancangan  eksperimen posttest-only  control  group design, dan  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik Mesin  Politeknik.  Subyek  penelitian  adalah  semen luting yang  terdiri  atas  semen  ionomer  kaca dan semen zinc phosphate.
Sebanyak 24 gigi premolar dipreparasi pada bagi- an oklusal secara horisontal sampai didapatkan per- mukaan  rata,  dengan  menggunakan handpiece (High  Speed  2  Hole NSK )  dan  bur  (Gambar  1A) intan coarse ( Dia-bur ), bur intan fine ( Dia-bur ), bur intan coarse +  bur  karbit fine ( Metal  bur )  masing- masing  sebanyak 8  gigi . Pada  kelompok ketiga  ini, preparasi  dari  awal  menggunakan  bur  intan coarse sampai  diperoleh  permukaan  yang  rata  di  bagian oklusal  gigi,  kemudian  dihaluskan  dengan  meng- gunakan  bur  karbit fine pada  bagian  permukaan oklusal  gigi  tersebut.  Setelah  dipreparasi,  gigi  di- rendam  dalam  akuades  selama  30  detik  dan  ke- mudian  permukaan  preparasi  dikeringkan  dengan air syringe sebelum dilakukan sementasi.
Tabel  1.  Kelompok uji  berdasarkan  jenis  bur dan  semen
luting nya Kelompok Bur Semen A Bur intan coarse A1 Semen  ionomer  kaca
Bur intan coarse A2 Semen zinc phosphate B Bur intan fine B1 Semen  ionomer  kaca Bur intan fine B2 Semen zinc phosphate C Bur intan coarse + bur karbit fine
C1 Semen  ionomer  kaca
Bur intan coarse
+ bur karbit fine C2 Semen zinc phosphate
Gambar 1.  A. Bur intan coarse, bur intan fine, bur karbit fine (dari kiri ke kanan), B. Beberapa lempeng logam  dari  hasil  penuangan  logam,  C.  Lem- peng  logam  yang  telah  disemen  pada  gigi yang telah dipreparasi
Selanjutnya  dibuat  pola  malam  biru  berbentuk lempeng  (5  x  5  x  1  mm)  yang  diberikan  bentuk kaitan  di  atasnya.  Kemudian  dilakukan  proses  pe- nuangan  logam  dengan  menggunakan  mesin  pe- nuangan logam ( Centrifugal Casting Machine ), lalu
dipoles  (Gambar  1B) . Sementasi  dilakukan  dengan meng-gunakan semen luting ( Glass Ionomer Luting and Lining Cement GC Corporation Tokyo dan Zink Phosphate Cement (Elite Cement 100 GC Corpora- tion Tokyo).
Spesimen  dibiarkan  selama  24  jam  sebelum  di- lakukan pengujian tarik, 8 lalu direndam dalam  aku- ades. Satu per satu gigi tersebut diuji dengan meng- gunakan  alat  uji  kekuatan  tarik (Tensile  Testing Machine Type PM 100 Galdabini) . Lempeng logam ditarik  dengan  beban  kontinyu  (Newton)  sampai lempeng  logam  tersebut  terlepas  dari  gigi.  Gaya beban yang dicatat adalah pada saat lempeng logam terlepas dari gigi, lalu dimasukkan ke dalam rumus kekuatan  tarik  agar  dapat  diketahui  nilai  kekuatan tariknya.  Hasilnya  berupa  gaya  tarik,  dicatat  lalu dimasukkan  ke  dalam  perhitungan  rumus  sehingga didapatkan hasil kekuatan tarik dengan rumus: 3

## TS= F A
Keterangan: TS  = tensile strength (kekuatan tarik) (N/mm 2 ) F   = force (gaya tarik) (N)
A   = area (luas penampang) (mm 2 )
Untuk mengetahui homogenitas sampel dilakukan uji  Levene.  Selanjutnya  diolah  dengan  uji  Anova satu arah dan dilanjutkan dengan uji least significant different (LSD), jika hasil uji Anova diperoleh hasil yang signifikan (α= 0,05).

## HASIL
Tabel 2 menunjukkan kekuatan tarik semen luting terhadap penghalusan dinding aksial preparasi pada lempeng  logam.  Nilai  rerata  kekuatan  tarik  yang paling  tinggi  adalah  kelompok  C1  (0,47  N/mm 2 ), dan  kekuatan  tarik  yang  paling  rendah  adalah  ke- lompok A2 (0,25 N/mm 2 ).
Tabel 2.  Perbandingan dan rerata penghalusan permuka- an oklusal terhadap kekuatan tarik semen luting pada lempeng logam (N/mm 2 ) Subyek Penelitian Kelompok A1 A2 B1 B2 C1 C2 1 0,39 0,25 0,45 0,49 0,46 0,45 2 0,30 0,22 0,50 0,34 0,50 0,51 3 0,33 0,26 0,39 0,42 0,51 0,46 4 0,37 0,27 0,42 0,44 0,42 0,43 Rerata 0,35 0,25 0,44 0,42 0,47 0,46
Keterangan:   A1 sementasi dengan semen ionomer kaca, dipreparasi dengan bur coarse A2 sementasi dengan semen ionomer kaca, dipreparasi dengan bur coarse
A B C
B1 sementasi dengan semen ionomer kaca, dipreparasi dengan bur fine B2 sementasi dengan semen ionomer kaca, dipreparasi dengan bur fine C1 sementasi dengan semen ionomer kaca, dipreparasi dengan bur coarse + fine C2 sementasi dengan semen ionomer kaca, dipreparasi dengan bur coarse + fine
Hasil uji Levene pada pengaruh penghalusan din- ding aksial preparasi terhadap kekuatan tarik semen luting pada  lempeng  logam  diperoleh  p=  0,628 (p>0,05),  yang  berarti  data  homogen.  Hasil  uji ANOVA  menunjukkan,  ada  pengaruh  penghalusan permukaan  oklusal  preparasi  terhadap  kekuatan tarik semen luting pada lempeng logam karena tam- pak adanya perbedaan yang bermakna (p<0,05). Se- lanjutnya,  dengan  uji  LSD  terlihat  besarnya  per- bedaan  pada  setiap  perlakuan.  Hasil  uji  LSD  me- nunjukkan ada pengaruh penghalusan dinding aksial preparasi terhadap kekuatan tarik semen luting pada lempeng logam. Ini berarti kelompok A1 (bur intan coarse +  semen ionomer kaca)  berbeda  bermakna dengan  kelompok  A2,  B1,  B2,  C1,  dan  C2.  Ke- lompok  A2  (bur  intan coarse +  semen zinc  phos- phate ) berbeda  bermakna  kelompok  A1,  B1,  B2, C1, dan C2 .

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  2  macam  semen luting yaitu  semen  ionomer  kaca dan  semen zinc phosphate dengan alasan di bidang kedokteran  gigi saat  ini  semen  ionomer  kaca masih  lebih  sering digunakan  sebagai  bahan luting ;  karena  hanya  me- miliki beberapa kekurangan antara lain mudah larut dalam  saliva,  kasar,  dan  sensitif  terhadap  air  pada saat setting  time ,  dan  ada  juga  yang  menggunakan semen zinc  phosphate sebagai  bahan luting . 8,11
Semen  ionomer  kaca (6,2  MPa)  dan  semen zinc phosphate (5,5  MPa)  adalah  semen  yang  memiliki sifat  kekuatan  tarik  diametral-24  jam  yang  tinggi dibandingkan semen luting yang lain. 8
Pada  Tabel  2,  terlihat  rerata  kekuatan  tarik  semen ionomer kaca  pada  lempeng  logam  terhadap  gigi yang dilakukan pengasahan dengan bur intan coarse lebih  rendah  bila  dibandingkan  terhadap  gigi  yang diasah  dengan  bur  intan fine, maupun  dengan  bur intan coarse +bur  karbit fine .  Begitu  juga  rerata  ke- kuatan  tarik  semen zinc  phosphate pada  lempeng logam  terhadap  gigi  yang  dilakukan  pengasahan dengan  bur  intan coarse lebih  rendah  bila  di- bandingkan  terhadap  gigi  yang  diasah  dengan  bur intan fine, maupun  dengan  bur  intan coarse +  bur karbit fine .  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  di- kemukakan  oleh  Shillingburg  dkk.  yang  me-
ngemukakan cavosurface  finish  line hendaknya halus  untuk  memfasilitasi  adaptasi  tepi  yang  baik. Selain itu, pengurangan jaringan dalam jumlah yang banyak  difasilitasi  dengan  penggunaan  bur  intan, membutuhkan bur karbit dengan ukuran dan bentuk yang  sama  untuk  mendapatkan  permukaan  yang lebih halus. 2
Hasil  uji  ANOVA  terhadap  nilai-nilai  kekuatan tarik  semen luting pada  lempeng  logam  terhadap gigi  yang  dipreparasi  dengan  bur  intan coarse, bur intan fine, dan  bur  intan coarse +  bur  karbit fine didapatkan  perbedaan  yang  bermakna  antar  ke- lompok  uji  (p=  0,000).  Hasil  uji  LSD  didapat  per- bedaan  yang  signifikan  pada  kelompok  A1  dengan A2, B1, B2, C1 dan C2, dan kelompok A2 dengan A1,  B1,  B2,  C1,  dan  C2.  Dengan  kata  lain  peng- gunaan  bur fine terhadap  meningkatkan  kekuatan tarik semen luting .
Meskipun  demikian,  hasil  tersebut  tidak  sejalan dengan  penelitian  tentang  pengaruh  pemakaian  bur intan regular dan superfine dengan kekuatan ikatan tarik  adesif  ke  gigi  yang  dilakukan  oleh  Sevgican dkk. yang menyatakan penggunaan dua macam bur tersebut  tidak  mempengaruhi  kekuatan  tarik  adesif ke  gigi. 5 Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  jenis semen yang digunakan dan kekasarannya berbeda. Semen  ionomer  kaca memiliki  kekuatan  tarik yang  bermakna  lebih  tinggi  dibandingkan semen zinc  phosphate terhadap  kekasaran  dinding  yang tidak  dihaluskan.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan karena semen ionomer kaca memiliki beberapa sifat yang  menguntungkan,  yaitu  perlekatan  yang  bagus dengan  struktur  gigi,  dan  memiliki  retensi  yang cukup tinggi. Perbedaan yang tidak bermakna antara semen  ionomer  kaca  dan  semen zinc  phosphate pada kelompok bur intan fine dan bur intan coarse + bur karbit fine mungkin disebabkan karena kekuatan kompresi  semen  ionomer  kaca  sebanding  dengan semen zinc phosphate , dan kekuatan tarik diametral semen ionomer kaca sedikit lebih tinggi dari semen zinc phosphate. Modulus  elastisitas  semen ionomer kaca  hanya  separuh  dari  semen zinc  phosphate , sehingga tidak terlalu kaku dan lebih peka terhadap perubahan bentuk elastis. 8,11
Kekuatan  tarik  semen luting ionomer  kaca dan zinc  phosphate hasil  preparasi  permukaan  oklusal dengan bur  intan coarse dan  tidak dihaluskan  lebih rendah  dari  kekuatan  tarik  semen luting ionomer kaca dan zinc phosphate hasil preparasi dengan bur intan fine dan  tidak  dihaluskan,  disebabkan  pada preparasi yang menggunakan bur intan coarse akan menghasilkan permukaan  yang  tidak  rata dan  tidak teratur,  sehingga  mengurangi  kekuatan  perlekatan semen luting terhadap permukaan dinding pada lem- peng logam.
Jika  dilihat  secara  mikroskopis,  permukaan  gigi yang  sudah  dipreparasi  tampak  kasar,  yaitu  ada bagian puncak dan ada bagian lembahnya. Pada pre- parasi  yang  tidak  dihaluskan,  permukaan  preparasi tampak  bergerigi  kasar,  sedangkan  preparasi  yang dihaluskan  permukaannya  tampak  bergerigi  halus. Kekuatan  tarik  semen luting lebih  tinggi  pada  per- mukaan  yang  luas  dibandingkan  permukaan  yang sempit.  Sehingga  jika  dibandingkan  luas  permuka- annya,  permukaan  preparasi  yang  dihaluskan  lebih luas dibandingkan preparasi yang tidak dihaluskan. 8 Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  disimpulkan bahwa kekasaran permukaan oklusal preparasi yang dapat  memberikan  kekuatan  tarik  tertinggi  untuk semen luting adalah  yang  dipreparasi  dengan  bur intan coarse dan  kemudian  dihaluskan  dengan  bur karbit fine , dan ada pengaruh bermakna penghalusan permukaan  oklusal  terhadap  kekuatan  tarik  semen luting pada  lempeng  logam.  Implikasi  klinisnya adalah  preparasi  yang  lazimnya  menggunakan  bur intan  idealnya  diakhiri  dengan  penghalusan  agar diperoleh  kekasaran  yang  adekuat  sehingga  diper- oleh  kekuatan  tarik  yang  maksimal.  Hasil  ini  me- nunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut untuk mengetahui sifat-sifat lain semen luting terhadap penghalusan hasil preparasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas  bantuan saudara  Riezky  Rhamdani  selama  penelitian  ini, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan peneliti- an.

## Daftar Pustaka
1. Grene SA. Crowns. <http://www.quality.com/ dental /restorative/crown.html> ( 20 March 2011).
2. Veeraiyan DN, Ramalingnam K, Bhatt V. Textbook of  prosthodontics.  New  Delhi:  Jaypee  Brothers, 2007: 567-9.
3. Machmud  E.  Uji  beda  kekuatan  lekat  semen  resin adhesive  pada  permukaan  logam  yang diberi  empat macam  perlakuan.  Tesis.  Bandung:  Universitas Padjajaran, 2003.
4. Hirata  T,  Nakamura  T,  Wakabyashi  K,  Yatani  H. Study of surface roughness and marginal  fit using a newly  developed  microfinishing  bur  and  new  pre- paration technique. Int J Microdent 2009; 1: 61-4.
5. Sevgican F, Inoue S, Koase K, Kawamoto C, Ikeda T,  Sano  H.  Bond  strength  of  simplified-step adhesives  to  enamel  prepared  with  two  different diamond burs. Aust Dent J 2004; 49(3): 141-5.
6. Yamamoto  T,  Nishiura  R,  Momoi  Y.  Influence  of surface  roughness  on  crack  formation  in  a  glass- ceramic bonded to a resin composite base. J Oral Sci 2006; 48: 125-30.
7. Çelik  C,  Özgünaltay.  Effect  of  finishing  and polishing  procedures on  surface roughness of tooth- colored materials. Quintessence Int 2009; 40: 783-9.
8. Anusavice  KJ. Phillip’s  science of  dental  materials. 11 th ed.  Philadelphia:  WB  Saunders  Co,  2003:  274, 365, 449, 470-2.
9. Berg  JH.  Glass  ionomer  cement.  Pediatric  Dent 2002; 24: 430-8.
10. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 4 th ed. St. Louis: Mosby, 2006: 205-12, 765-9.
11. Glass  ionomer.  <http://shehae.blog-spot.com/2009/ 05/glassionomer_28.html.> (27 January 2011).